(5.5) 

 Dans ma Noleiiii 5 octobre 1874, j'en avais dit quelques mots, mais tout 

 eu réservant ce sujet d'étude pour une autre occasion. Aujourd'liui je me 

 trouve obligé, par suite de la publication des travaux de MM. Braiin et 

 Dufet sur celte question, de ne plus différer davantage l'exposé de mes 

 recherches, bien que j'eusse préféré, avant de les publier, avoir expé- 

 rimenté siu- un plus grand nombre de minerais métalliques. Néanmoins 

 les résidtats que j'ai obtenus sont tellement nets, qu'ils montreront que les 

 effets produits dans la conductibilité de ces sortes de corps ne sont pas 

 aussi simples que semblent le supposer les savants dont je viens de parler. 



M Les minerais métalliques sont loin, en effet, de se comporter d'une 

 manière uniforme dans la transmission qu'ils peuvent faire des courants 

 électriques : les uns réagissent à la manière des pierres ordinaires, tl'autres 

 se comportent d'xuie manière analogue à celle des métaux, et enfin 

 d'autres ont une conductibilité qui participe à la fois, et d'une manière 

 marquée, aux deux sortes de conductibilités. Ces derniers sont ceux qui 

 {'ournissent les effets les plus intéressants, et parmi eux je citerai en pre^ 

 mière ligne le fer oligisle à l'état de fer spéculaire, le wolfram (lungstate de 

 fer), dont j'ai déjà parlé dans ma neuvième Note, et le fer macjnéliqite. 



)) Généralement les minerai» qui fournissent ces derniers effets ont une 

 médiocre conductibilité, pour des minerais métalliques, mais qui est con- 

 sidérable par rapport à celle des pierres ordinaires. L'échantillon de fer 

 oligiste (Fe-0'), que j'ai expérimenté, avait une résistance de 2048 kilo- 

 mètres à une température de 20 degrés; l'échantillon de wolfram, à la 

 même température, représentait une résislance de io3466 kilomètres, et le 

 fer magnétique 256 kilomètres. A l'état normal, ces minéraux présentent, 

 sous l'influence du courant qui les traverse, les effets électrostatiques et 

 électrotoniques dont j'ai parlé pour les pierres dures d'origine siliceuse 

 et eu particulier pour le silex d'Hérouville. Ainsi le fer oligiste ayant 

 donné au début, avec une dérivation de 4 kilomètres, une déviation de 

 (90°-8o°), a fourni, au bout de cinq miruites, une déviation de 81 degrés, 

 qui s'est maintenue après dix minutes; el j'ai pu obtenir un courant de pola- 

 risation qui, étant au début de (90°-8a°), étnil encore de 4o degrés au bout de 

 vincjt minutes. Jusqu'ici, du reste, rien qui soit en dehors des effets que 

 j'ai constatés dans mes précédentes Notes; mais c'est quand on chauffe la 

 pierre que de nouveaux effets se montrent, et ces effets prennent un dé- 

 veloppement tout particulier avec les pierres dont il a été question précé- 

 demment. Quand je chauffais le silex d'Hérouville avec la lampe à alcool, 

 je constatais bien, il est vrai, au premier moment, une légère action sur le 



